TCVN10671:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10671:2015 (ISO 1520:2006) về Sơn và vecni - Phép thử độ sâu ấn lõm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10671:2015 ISO 1520:2006 SƠN VÀ VECNI - PHÉP THỬ ĐỘ SÂU ẤN LÕM Paints and varnishes - Cupping test Lời nói đ ầu TCVN 10671:2015 hoàn to à n tương đương ISO 1520:2006 TCVN 10671:2015 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này là một trong 6 tiêu chuẩn quy định các quy tr ì nh thử nghiệm đánh giá độ bền của lớp phủ sơn, vecni hoặc cá c lớp phủ tương tự khi rạn nứt và/hoặc bong tróc kh ỏi nền ở các điều kiện biến dạng khác nhau. Năm tiêu chuẩn khác l à : TCVN 2099 (ISO 1519), Sơn và vecni - Phép th ử uốn (Trục hình trụ) ; TCVN 2100-1 (ISO 6272-1), Sơn và vecni - Phép thử biến dạng nhanh (độ bền va đập) - Phần 1: Phép th ử t ả i trọng rơi, vết lõm có diện tích lớn ; TCVN 2100-2 (ISO 6272-2), Sơn và vecni - Phép th ử biến dạng nhanh (độ bền va đập) - Phần 2: Phép thử tải trọng rơi, vết lõm có diện tích nhỏ ; ISO 6860, Paints and varnishes - Bend test (Sơn và vecni - Phép thử uốn (Trục hình nón)) ; ISO 17132, Paints and va rn ishes - T-bend test (Sơn và vecni - Phép thử uốn hình T) . Phương pháp được lựa chọn phụ thuộc vào tính chất được đo và sự thỏa thuận c ủ a các bên liên quan . Về nguyên tắc, tất cả các phép thử này khác nhau về kỹ thuật và độ chính xác. SƠN VÀ VECNI - PHÉP THỬ Đ Ộ SÂU Ấ N LÕM Paints and varnishes - Cupping test 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá độ bền ch ố ng rạn nứt và/hoặc bong tróc khỏi nền kim loại của lớp phủ sơn, v e cni hoặc các l ớ p phủ tương tự khi tấm mẫu thử bị ấn lõm dần dần ở các điều kiện tiêu chuẩn (xem 7.1). Đối với hệ phủ đa lớp, c ó thể kiểm tra từng lớp phủ riêng biệt hoặc kiểm tra c ả hệ hoàn chỉnh. Phép th ử này được thực hiện như sau: - Ấ n lõm đến độ sâu quy định r ồ i đối chiếu với yêu cầu cụ thể để đánh giá “đạt” hay “không đạt"; - Hoặc tăng dần độ sâu c ủ a vết lõm để xác định độ sâu tối thiểu tại đó lớp phủ bắt đầu bị rạn nứt và/hoặc bong tróc ra khỏi nền. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chu ẩ n. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng b ả n được n ê u. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm c ả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 2090 (ISO 15528), Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu ; TCVN 5669 (ISO 1513), Sơn và vecni - Kiểm tra và chuẩn bị mẫu th ử ; TCVN 5670 (ISO 1514), Sơn và vecni - T ấ m chuẩn để thử ; TCVN 9760 (ISO 2808), Sơn và vecni - Xác định độ dày m à ng . 3. Nguyên tắc Sản phẩm hoặc hệ sản phẩm cần thử được phủ với chiều dày đồng đều lên các tấm thử phẳng có bề mặt đồng nhất. Sau khi được làm khô/đóng rắn, đặc t í nh đàn hồi của lớp phủ sơn được xác định bằng cách đặt t ấ m mẫu thử vào giữa hai vòng kẹp, vòng cố định và khuôn kéo. Sau đó, tấm mẫu thử được ấ n lõm b ở i mũi ấn hình bán cầu với tốc độ ổn định vào trong lòng khuôn tạo thành một h ình dạng mái vòm b ê n ngoài lớp ph ủ . Biến dạng được tăng đến độ sâu được thỏa thuận giữa các bên liên quan hoặc đến khi lớp ph ủ xuất hiện vết rạn nứt và/hoặc bong tróc khỏi nền, sau đó đánh giá kết quả. 4. Thiết bị và dụng cụ 4.1 . Thiết bị th ử ấn lõm , phù hợp với thiết kế và các kích thước nêu trong Hình 1 v à bao gồm các bộ phận chính sau: 4.1.1 . Khuôn kéo , l à m từ thép đã được tôi bề mặt và phần b ề mặt tiếp xúc với tấm thử được đánh bóng phẳng. 4.1.2 . Vòng cố định , có bề mặt tiếp xúc với tấm thử được đánh bóng phẳng và song song với bề mặt tiếp xúc của khuôn. 4.1.3 . Mũi ấn , c ó phần tiếp xúc với tấm thử được làm bằng thép cứng đã đánh bóng và có dạng h ì nh b á n cầu đường kính 20 mm. Nên sử dụng mũi ấn vận hành bằng máy, nhưng thiết bị vận h à nh bằng tay cũng có thể được sử dụng, miễn là các điều kiện tiêu chuẩn của phép thử được đảm bảo (Điều 7). Trong suốt quá tr ì nh thử nghiệm, mũi ấn được chặn b ở i vòng cố định và tâm của phần bán cầu không bị lệch khỏi trục của khuôn quá 0,1 mm. Mũi ấn đ ượ c di chuyển với tốc độ ổn định trong khoảng 0,1 mm/s đến 0,3 mm/s trong suốt quá tr ì nh thử nghiệm. Đ ỉ nh c ủ a bán cầu, khi ở vị trí “0” phải cùng nằm trên mặt ph ẳ ng với bề mặt của vòng cố định, tiếp xúc với tấm thử và nằm ở tâm lỗ của khuôn. 4.1.4 . Dụng cụ đo , c ó thể đo độ sâu của vết l õ m được tạo b ở i mũi ấn, ch í nh xác tới 0,1 mm và đo chiều dày của tấm thử, chính xác tới 0,01 mm. 4.2 . Kính hiển v i hoặc kính lúp , có độ phóng đại đến 10 lần, khi cần đ ể quan sát bề mặt các tấm th ử trong suốt quá trình thử nghiệm hoặc sau khi b ị biến dạng. Kích thước t í nh bằng mi l imét CHÚ D Ẫ N 1 t ấ m thử 2 độ sâu vết l õ m 3 vòng cố định 4 mũi ấn và ch ỏ m cầu 5 khuôn. Hình 1 - Thiết bị thử độ sâu ấn lõm 5. Lấy mẫu Lấy mẫu đại diện của sản phẩm cần thử (hoặc từng s ả n phẩm trong trường hợp hệ ph ủ đa lớp) theo TCVN 2090 (ISO 15528). Kiểm tra và chuẩn b ị mẫu thử nghiệm theo TCVN 5669 (ISO 1513). 6. Tấm thử 6.1 . Nền Trừ khi có quy định khác, nền được lựa chọn từ một trong những loại được mô tả trong TCVN 5670 (ISO 1514) và phù hợp với mục đích sử dụng. Tấm thử phải phẳng, không bị bi ế n dạng xoắn và có khả năng chịu được phép thử độ sâu ấn l õ m mà không bị nứt. CHÚ THÍCH: Nếu rạn nứt nền xuất hiện trước rạn nứt và/hoặc bong tr ó c của lớp phủ sơn th ì k ế t quả thử nghiệm l ớ p phủ sơn được báo cáo là tốt hơn độ sâu ấn l õ m tại v ị tr í xuất hiện vết nứt trên n ề n. 6.2 . Kích thước T ấ m thử phải là hình chữ nhật với kích thước như sau: - Chiều dày: không nhỏ hơn 0,3 mm và không lớn hơn 1,25 mm, được đo bằng dụ n g cụ đo theo quy định (xem 4.1.4) ch í nh x á c đến 0,01 mm; - Chiều rộng v à chiề u dài: Thực hiện hai phép thử, hoặc trên dải dài c ủ a một tấm đơn hoặc trên hai tấm riêng biệt. Tâm của vết l õ m trong phép thử này phải cách mép tấm thử í t nhất 35 mm, và khoảng cách tối thiểu giữa tâm hai vết lõm là 70 mm. Tấm thử có thể được cắt theo kích thước xác định sau khi lớp ph ủ đã khô và đảm bảo không xảy ra biến dạng xoắn. 6.3 . Chuẩn b ị và phủ sơn Trừ khi có sự thỏa thuận khác, chuẩn b ị từng tấm thử theo TCVN 5670 (ISO 1514), v à sau đó phủ sản phẩm hoặc hệ s ả n phẩm cần thử lên tấm thử theo phương pháp quy định. 6.4 . Làm khô và ổn định Đ ể khô tự nhiên (hoặc sấy) và ổn định (nếu c ó thể) mỗi tấm mẫu th ử trong thời gian và điều kiện quy định. Trừ khi có thỏa thuận khác, ổn định tấm mẫu thử ở điều kiện nhiệt độ (23 ± 2) ° C và độ ẩm tương đối (50 ± 5) % trong khoảng thời gian tối thiểu 16 h trước khi thử nghiệm. 6.5 . Độ dày màng Xác định độ dày của lớp phủ đã khô, tính bằng micromet, theo TCVN 9760 (ISO 2808). 7. Cách tiến hành 7.1 . Đi ề u kiện th ử nghiệm Trừ khi có quy định khác, phép thử được tiến hành hai lần ở nhiệt độ (23 ± 2) ° C và độ ẩm tương đối là (50 ± 5) % (xem TCVN 5668 (ISO 3270)). 7.2 . Tiến hành th ử theo độ s â u ấ n lõm quy định 7.2.1 . Tiến hành hai lần th ử (nếu kết quả sai khác, phải tiến hành các lần thử nghiệm bổ sung). 7.2.2 . Giữ cố định tấm mẫu thử giữa vòng cố định và khuôn kéo sao cho nó không chịu áp lực đáng kể nào và lớp phủ hướng về phía khuôn còn đỉnh bán cầu của mũi ấn phải tiếp xúc với mặt không đ ượ c phủ sơn của tấm mẫu thử (vị trí “0” của đầu ấn lõm). Điều chỉnh tấm mẫu thử sao cho trục hướng tâm của mũi ấn giao với tấm mẫu t hử ở vị tr í cách mép t ấ m mẫu thử tối thiểu 35 mm. 7.2.3 . Tịnh tiến mũi ấn hình chỏm cầu vào trong tấm mẫu th ử với tốc độ ổn định trong khoảng 0,1 mm/s đến 0,3 mm/s đ ế n khi đạt được độ sâu quy định, tức là mũi ấn đã di chuyển được khoảng cách này t í nh từ v ị trí "0". 7.2.4 . Quan sát bằng mắt thư ờ ng, nếu cần thiết thì dùng kính lúp hoặc kính hiển vi c ó độ phóng đại đến 10 lần, kiểm tra lớp phủ sơn trên tấm mẫu thử có bị rạn nứt và/hoặc bong tróc khỏi nền hay không. Nếu kính hiển vi hoặc kính lúp được sử dụng, cần phải được đề cập đến trong báo cáo thử nghiệm để tránh nhầm lẫn so với c á c kết quả đạt được khi quan sát bằng mắt thường. 7.3 . Tiến hành xác định độ s â u ấ n lõm t ố i thiểu khi mẫu b ị phá hủy Tr ừ khi có quy định khác, các tấm mẫu thử được thử theo quy tr ì nh quy định trong 7.2, quan sát bằng mắt thường, hoặc nếu cần thiết thì sử dụng kính hiển vi hoặc k í nh lúp có độ ph ó ng đại đến 10 lần quan sát, đến khi quan sát được vết rạn nứt đầu tiên trên b ề mặt lớp phủ sơn và/hoặc lớp phủ sơn bắt đầu b ị bong tróc ra khỏi nền. Dừng mũi ấn tại v ị trí này và đo độ sâu của vết lõm (Hình 1) chính xác tới 0 , 1 mm, tức l à khoảng cách đi được c ủ a mũi ấn tính từ vị trí “0 ” . Xác nhận kết qu ả thử nghiệm b ằ ng cách lặp lại quá trình thử trên một tấm mẫu thử mới (nếu kết quả khác nhau, các phép thử b ổ sung sẽ đ ượ c thực hiện). 8. Điều kiện thử nghiệm bổ sung Để tiến hành phương pháp thử này, các thông tin bổ sung sau đây là cần thiết phải được thêm v à o trong các điều khoản trước khi thử. a) Loại vật liệu nền, kích thư ớ c và sự chuẩn bị bề mặt nền; b) Phương pháp phủ sơn lên nền; c) Thời gian và điều kiện làm khô tự nhiên (hoặc sấy) và ổn định (nếu c ó thể) của tấm mẫu thử trước khi thử nghiệm; d) Độ dày của lớp phủ sơn khô, tính bằng micromet, cùng với phương pháp xác định được sử dụng đối với sơn phủ đơn lớp hay hệ sơn phủ đa lớp; e) Nhiệt độ và độ ẩm tương đối trong suốt quá trình thử nghiệm. 9. Biểu thị kết quả Kết quả thử nghiệm được báo cáo bằng một trong các cách sau: - Lớp phủ sơn trên tấm mẫu thử “đạt” hay “không đạt” khi được ấn lõm đến độ sâu qu y định; - Hoặc độ sâu vết l õ m lớn nhất mà tại đó lớp phủ sơn đạt yêu cầu, là giá trị trung bình cộng của hai kết qu ả đo (hai lần thử), chính xác đến 0,1 mm. 10. Độ chụm 10.1 . Giới hạn độ lặp lại r Giới hạn độ lặp lại r l à gi á trị chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm độc lập, mỗi kết quả là giá trị trung b ì nh của hai lần thử, khi phương pháp n à y được sử dụng trong điều kiệ n lặp lại (các kết quả thử nghiệm đạt được trên cùng vật liệu b ở i cùng thí nghiệm viên, trong cùng phòng thử nghiệm trong khoảng thời gian ngắn sử dụng phương pháp th ử đ ã được tiêu chuẩn hóa). Trong tiêu chuẩn n à y giới hạn độ lặp lại r là ± 1 mm, với xác suất là 95 %. 10.2 . Giới hạn độ tái lặp R Giới hạn độ tái lặp R là giá trị chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả th ử nghiệm độc lập, mỗi kết quả là giá trị trung bình c ủ a hai lần thử, khi phương pháp n à y được sử dụng trong điều kiện lặp lại (các k ế t quả thử nghiệm đạt được trên cùng vật liệu b ở i các thí nghiệm viên trong các phòng th ử nghiệm khác nhau sử dụng phương pháp thử đã được tiêu chuẩn hóa). Trong tiêu chuẩn này giới hạn đ ộ tái lặp R là ± 2 mm, với xác suất là 95 %. 11. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo kết quả thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau đây: a) Tất cả các thông tin cần thiết cho việc nhận biết sản phẩm thử nghiệm (nhà sản xuất, tên thương mại, số lô, v.v...); b) Tài liệu viện dẫn tiêu chuẩn này TCVN ...:2014 (ISO 1520); c) Các điều kiện thử nghiệm b ổ sung được đề cập trong Đi ề u 8; d) Nguồn gốc c ủ a những thông tin bổ sung được đề cập trong Điều 8; e) Các kết quả th ử nghiệm đ ược biểu thị phù hợp với Điều 9; f) Các khuyết tật được đánh giá thông qua quan sát bằng mắt th ườ ng hoặc sử dụng kính phóng đại; g) Sử dụng thiết bị bằng tay hay thiết bị điều khiển bằng máy; h) Bất kỳ sai khác với phương pháp thử quy định; i) Các điểm bất th ườ ng được ghi nhận trong quá trình thử nghiệm; j) Ngày thử nghiệm. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN 5668 (ISO 3270), Sơn, vecni và nguyên liệu của chúng - Nhiệt độ và độ ẩm để điều hòa và thử nghiệm. MỤC LỤC Lời nói đầu Lời giới thiệu 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài liệu viện dẫn 3 . Nguyên tắc 4 . Thiết b ị và dụng cụ 5 . Lấy mẫu 6 . T ấ m thử 7 . Cách tiến hành 8 . Điều kiện thử nghiệm bổ sung 9 . Biểu thị kết quả 10 . Độ chụm 11 . Báo cáo thử nghiệm Thư mục tài liệu tham khảo